73 



zeigte sich Eisenkies in Krystallen, oder in dünnen'Lagen. Bruch uneben, 

 matt. Strich glänzend, Strichpulver dunkelbraun, fast schwarz. Härte bei 

 Eisen-reichen Abänderungen = 3 bis 4, bei ärmern = 1 bis 2. Eigen- 

 schwere = 2,9 bis 2,2. Die Analyse der Kohlen-Eisensteine von der 

 Grube Friederika ergaben bei der ersten Sorte (Eigenschwere = 2,81, 

 Härte zwischen 3 und 4) : 



Eisenoxydul 48,24 



Eisenoxyd 1,30 



Mangan-Oxydul . . . . . 0,13 



Kalk 0,59 



Magnesia 1,20 



Thonerde 0,77 



Wasser 0,92 



Kohlensäure 31,32 



Schwefelsäure 0,03 



Kohle 14.61 



Kiesel-Rückstand . . . 0,93 



100,04, 

 und bei der zweiten Sorte (Eigenschwere == 2,197 , Härte zwischen 1 

 und 2; Strichpulver schwarzbraun, nach dem Verbrennen der Kohle von 

 einer dem Pariser-Roth ähnlichen Farbe) : 



Eisenoxydul 29,32 



Eisenoxyd 7,46 



Magnesia 2,10 



Kohlensäure 20,22 



Wasser 4,14 



Kohle 35,34 



Kiesel-Rückstand .... 0,81 



Thonerde J 



Mangan-Oxydull c 



Kalk \ SpUren> 



Schwefelsäure 



99,39. 

 Von der Grube Schürbank und Charlottenlurg ergaben die Kohlen- 

 Eisensteine erster Sorte (Eigenschwere = 2,94, Härte zwischen 3 und 4, 

 das schwarze Pulver brennt sich an der Luft schwärzlich-violett und wird 

 sodann theilweise dem Magnete folgsam): 



Eisenoxydul 43,41 



Eisenoxyd ....... 7,77 



Mangan-Oxydul 0,68 



Magnesia . 1,75 



Kohlensäure ....... 28,80 



Wasser 3,01 



Kohle 11,71 



Kiesel-Rückstand .... 2,71 



